## PENGARUH PERAWATAN BETON (CURING) MENGGUNAKAN WATER
CURING DAN MEMBRANE CURING TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Vicky Fernando 1 (vikospmc46@gmail.com)
Elia Hunggurami 2 (eliahunggurami@yahoo.com)
Tri M. W. Sir 3 (trimwsir@yahoo.com)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  metode  perawatan  terhadap  kuat  tekan beton. Mutu rencana beton 25 MPa dengan sampel silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm sebanyak 42 sampel. Pengujian kuat tekan dilakukan pada umur 28 hari. Kuat tekan beton yang dihasilkan dari  perawatan  selama 7 hari, 14  hari dan 28  hari  secara  berurutan  untuk perawatan direndam dalam air adalah 22,18 MPa, 23,12 MPa dan 25,29 MPa, perawatan disiram air adalah 21,51  MPa,  22,36  MPa  dan  22,65  MPa,  perawatan  dibungkus  karung  goni  basah  adalah  22,27 MPa,  22,84  MPa  dan  23,87  MPa,  perawatan  dibungkus  plastik wrap adalah  21,33  MPa,  21,89 MPa dan 22,65 MPa dan tanpa perawatan pada suhu luar ruangan adalah 18,68 MPa. Perbedaan kuat tekan beton yang dihasilkan terhadap kuat tekan beton yang direndam dalam air selama 28 hari  dengan  perawatan  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari  secara  berurutan  untuk  perawatan direndam  dalam  air  mengalami  penurunan  sebesar  12,30%,  8,58%  dan  0%,  perawatan  disiram air  mengalami  penurunan  sebesar  14,95%,  11,59%  dan  10,44%,  perawatan  dibungkus  karung goni  basah  mengalami  penurunan  sebesar  11,94%,  9,69%  dan  5,61%,  perawatan  dibungkus plastik wrap mengalami  penurunan  sebesar  15,66%,  13,44%  dan  10,44%  dan  tanpa  perawatan pada suhu luar ruangan mengalami penurunan sebesar 26,14%.
Kata Kunci: Beton, water curing, membrane curing, kuat tekan

## ABSTRACT
This research  will find out how is the effect of  concrete curing method on its  compressive  strength . The quality of concrete planned  was 25 MPa with sample  is cylinder with diameter is 15 cm and height  is  30  cm  with  total  42  samples.  The  Compressive  strength  tested  at  28  days  old. Compressive  strength obtained from 7 days, 14 days and 28 days of curing sequentiall y for curing with  immersion  in  water  is  22,18  MPa,  23,12  MPa,  and  25,29  MPa,  curing with  spraying  water  is 21,51 MPa, 22,36 MPa, and 22,65 MPa, covered with wet sack is 22,27 MPa, 22,84 MPa, and 23,87 MPa, covered with plastic is 21,33 MPa, 21,89 MPa, and 22,65 MPa and without curing at outdoor temperature  is  18,68  MPa.  The  diffirence  of  compressive  strength  obtained  to  the  compressive strength of curing with immersion in water for 28 days sequentiall y for 7 days , 14 days and 28 days is  decreased  for  12,30%,  8,58%  and  0%,  spraying  water  is  decreased  for  14,95%,  11,59%  and 10,44%,  covered  with  wet  sack  is  decreased  for  11,94%,  9,69%  and  5,61%,  covered  with  plastic  is decreased for 15,66%, 13,44% and 10,44% and without curing at outdoor temperature is decreased for 26,14%.

## Keywords: Concrete, water curing, membrane curing, compressive strength

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  material  yang  sangat  penting  dalam  dunia  infrastruktur,  banyak  bangunan yang  menggunakan  beton  sebagai  pembentuk  strukturnya.  Ada  banyak  faktor  yang
1 Prodi Teknik Sipi, FST Undana (Penulis Korespondensi);
2 Prodi Teknik Sipi, FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
Tekan Beton”
mempengaruhi suatu mutu beton, salah satunya yaitu curing atau perawatan beton. Ada beberapa metode  perawatan  yang  dapat  digunakan,  antara  lain  dengan  pembasahan  (water  curing), penguapan  (steam),  menggunakan  membran  (membrane  curing),  sinar  inframerah,  hidrotermal dan melapisi beton dengan cairan kimia khusus (curing compound). Pada saat proses mengeras, suhu  beton  akan  meningkat  dan  melepaskan  panas  akibat  reaksi  pengikatan  senyawa  kimia antara  komponen  campuran  beton.  Adanya  pelepasan  panas  ini  membantu  mempercepat pengerasan.  Tetapi  setelah  pengerasan  terjadi,  bagian  yang  telah  mengeras  mempunyai  sifat lambat  menyalurkan  panas  sehingga  dimungkinkan  terjadinya  retak  pada  beton.  Retak  ini membuat beton tidak padu karena adanya rongga dari retak tersebut sehingga dapat menurunkan kuat tekan beton. Ketika proses pengerasan ini terjadi perlu dilakukan perawatan terhadap beton agar menjaga beton dari kehilangan air  yang  banyak dan  cepat akibat  naiknya  suhu pada  beton serta keretakan pada beton sehingga dapat dicapai mutu beton yang diinginkan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh  metode  perawatan  dengan  water  curing dan  membrane  curing  yang  dibiarkan  pada  suhu  luar  ruangan  terhadap  kuat  tekan  yang dihasilkan serta perbedaan kuat tekannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Beton
Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah atau agregat agregat lain yang dicampur jadi  satu  dengan  suatu  pasta yang terbuat  dari  semen  dan  air  membentuk  suatu massa  mirip  batuan.  Terkadang  satu  atau  lebih  bahan  aditif  ditambahkan  untuk  menghasilkan beton  dengan  kataristik  tertentu,  seperti  kemudahan  pengerjaan  ( workability ),  durabilitas,  dan waktu pengerasan (Mc.Cormac, 2004).

## Material Penyusun Beton
Semen Portland ( Portland Cement )
Semen Portland adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan  dengan  cara  menghaluskan klinker terutama yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan gips sebagai bahan tambahan (PUBI 1982).

## Air
Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting.  Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen,  serta  untuk  menjadi  bahan  pelumas  antara  butir-butir  agregat  agar  dapat  mudah dikerjakan dan dipadatkan (Tjokrodimuljo, 1992).

## Agregat Halus
Agregat  halus  adalah  agregat  yang  lebih  kecil  dari  ukuran  5  mm.  Agregat  halus  dapat  berupa pasir  alam,  sebagai  hasil  desintegrasi  alami  dari  batu-batuan,  atau  berupa  pasir  pecahan  batu (Nugraha dan Antoni, 2007).

## Agregat Kasar
Agregat kasar adalah agregat dengan ukuran lebih besar dari 5 mm. Agregat kasar dapat berupa hasil  desintegrasi  alam  dari  batuan-batuan  atau  berupa  batu  pecah,  yang  diperoleh  dari pemecahan batu (Nugraha dan Antoni, 2007).

## Metode Perencanaan Campuran Dan Pembuatan Benda Uji
Perencanaan  campuran  beton  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  DOE  (Department  of Environment/British Standard) berdasarkan SNI 03-2834 - 2000, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran  Beton  Normal  dan  mengacu  pada  SNI  03  -  2847  -  2013,  Tata  Cara    Perencanaan Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung.  Tata  cara  pembuatan  benda  uji  di  laboratorium mengacu pada SNI 2493 : 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji Beton Di Laboratorium

## Perawatan Beton
Berikut beberapa jenis metode curing yang dapat digunakan:
1. Water Curing (perawatan dengan pembasahan)
Yang  dilakukan dalam  metode  ini adalah  menyelimuti  beton  dengan air untuk menghambat penguapan air pada campuran beton cor. Selain mekanisme ini, pekerjaan perawatan dengan pembasahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
a. Menaruh beton segar dalam ruangan yang lembab.
b. Menaruh beton segar dalam genangan air atau menaruh beton segar dalam air.
c. Menyelimuti permukaan beton dengan air atau menyelimuti permukaan beton dengan karung basah.
d. Menyirami permukaan beton secara kontinyu.
2. Membrane Curing (perawatan dengan membran)
Dalam  metode membrane  curing digunakan  penghalang  fisik  yang  bertujuan  untuk menghambat  penguapan  air  pada  beton.  Perawatan  dengan  melapisi  membran  pada permukaan  beton  bisa  menjadi  pilihan  agar  kandungan  air  tidak  menguap  dari  campuran beton.  Bahan  yang  digunakan  harus  tidak  beracun,  tidak  selip,  bebas  dari  lubang-lubang halus  dan tidak  membahayakan beton. Lembaran  plastik atau lembaran lain  yang kedap air dapat digunakan sebagai pilihan yang sangat efesien.
3. Steam Curing (perawatan dengan penguapan)
Sebelum  perawatan  dengan  proses steam dilaksanakan,  beton  harus  dipertahankan  terlebih dahulu  berada  pada  suhu  10°  -  30°C  selama  beberapa  jam.  Perawatan  dengan  penguapan berguna  pada  daerah  yang  mempunyai  musim  dingin.  Ini  harus  diikuti  dengan  perawatan dengan pembahasan  setelah lebih dari 24 jam,  minimal  selama umur 7  hari.  Agar kekuatan tekan dapat tercapai sesuai dengan rencana pada umur 28 hari. Penguapan dilakukan dengan 2 cara yaitu :
a. Perawatan  dengan  tekanan  yang  rendah  berlangsung  selama  10  -  12  jam.  Dengan tekanan berkisar antara 40°- 55°C.
b. Perawatan  dengan  tekanan  tinggi  berlangsung  selama  10  -  16  jam.  Dengan  tekanan pada suhu 65°- 95°C, dengan suhu akhir 40°- 55°C.
4. Sinar Inframerah
Ada  perawatan  cor  beton  dengan  cara  lainnya,  yaitu  sinar  infra  merah  yang  mungkin  juga belum banyak digunakan. Caranya adalah dengan menyinari beton dengan sinar infra merah selama  batas  waktu  2  hingga  4  jam  di  suhu  90  derajat  celcius.  Tujuan  dari  penggunaan metode  adalah  untuk  mempercepat  proses  penguapan  air,  sehingga  diperoleh  beton  dengan kualitas tinggi.
5. Hidrotermal
Metode perawatan ini dilakukan dengan cara permukaan cetakan dipanaskan untuk membuat beton pra cetak dengan suhu 65 derajat celcius. Serupa dengan cara penguapan, cara ini juga lebih  banyak  digunakan  untuk  industri  beton  besar  dan  jarang  digunakan  untuk  kegiatan konstruksi biasa.
6. Curing Compound
Merupakan metode perawatan beton dengan cara melapisi permukaan beton dengan material khusus  yang  kedap  air  sehingga  tidak  ada  air  yang  masuk  dan  keluar  dari  beton.  Biasanya dalam proyek konstruksi menggunakan bahan kimia bernama antisol S .

## Pengujian Kuat Tekan Beton
Sebelum  dilakukan  pengujian  kuat  tekan,  benda  uji  dilapisi  dengan  kaping  dari  sulfur  terlebih dahulu untuk memastikan permukaan benda uji rata. Pembuatan kaping untuk benda uji mengacu pada SNI 03-6369-2000 tentang Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji Silinder Beton . Setelah  benda  uji  dilapisi  kaping,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  pada  benda  uji silinder  dengan  pengujian  mengacu  pada  SNI 1974 : 2011 tentang Cara Uji  Kuat  Tekan Beton Dengan  Benda  Uji  Silinder. Perhitungan  kuat  tekan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan persamaan (1) berikut.
fc’ = F A (1)
dengan
fc’adalah kuat tekan beton (MPa) F adalah beban maksimum (N) A adalah luasan penampang (mm 2 )

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan eksperimen, yaitu pengumpulan data  melalui  hasil  pengujian  di  laboratorium.  Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  semen  dengan  merek  semen  kupang,  agregat  kasarnya  yaitu  batu  pecah,  agregat  halus yaitu  pasir  berasal  dari  Kecamatan  Takari,  air  yang  digunakan  yaitu  air  bersih,  karung  yang digunakan  yaitu  karung  goni  dan  plastik  yang  digunakan  adalah  plastik wrap. Benda  uji  yang digunakan  adalah  beton  berbentuk  silinder  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm. Kuat tekan  yang  direncanakan  sebesar 25 MPa  dengan jumlah  total  sampel benda uji  sebanyak 42 buah.

## Langkah-Langkah Penelitian
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Persiapan alat dan bahan
2. Pengujian agregat kasar dan agregat halus.
3. Perencanaan campuran beton (mix design) dan pembuatan benda uji yang mengacu pada SNI 03-2834-2000.
4. Perawatan beton dengan variasi lama perawatan 7, 14 dan 28 hari
5. Pengujian kuat tekan beton
6. Analisis data dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Tekan Beton
Hasil pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Nilai Kuat Beton Pada Umur 28 Hari (MPa)
Berdasarkan data  hasil uji kuat tekan beton  yang ditunjukan pada Tabel 1,  data kuat tekan dari masing-masing  cara  perawatan  dan  variasi  lama  perawatan  dapat  ditampilkan  dalam  bentuk grafik yang akan disajikan dalam Gambar 1 berikut.

## Gambar 1. Grafik Kuat Tekan Beton Berbagai Varias Perawatan Dan Lama Perawatan
Berdasarkan data hasil uji kuat tekan beton yang ditunjukan pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa dengan  cara  perawatan  yang  sama  namun  berbeda  dalam  lama  perawatan  yakni  semakin  la ma perawatan  yang  diberikan  makan  akan  semakin  baik  pula  mutu  beton  yang  dihasilkan. Berdasarkan  Gambar  1,  dapat  dibuat  perbandingan  kuat  tekan  beton  masing-masing  cara perawatan  dan  variasi  lama  perawatan  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  dirawat  dengan  lama perawatan 28 hari yang akan ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini
7 hari 14 hari 28 hari Direndam dalam air 22,18 23,12 25,29 Penyiraman 21,51 22,36 22,65 Dibungkus karung goni basah 22,27 22,84 23,87 Membrane Curing 21,33 21,89 22,65 - Tanpa perawatan - - 18,68 Metode Perawatan Perlakuan
Dibungkus plastik Water Curing
Lama Perawatan
Tabel 2. Persentase Penurunan Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari terhadap Kuat Tekan Beton yang Direndam Dalam Air Selama 28 Hari.
Berdasarkan Tabel 2 diatas diperoleh persentase penurunan kuat tekan beton umur 28 hari untuk beton  yang  direndam  dalam  air  pada  suhu  luar  ruangan  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari terhadap  kuat  tekan  beton  yang  direndam  dalam  air  selama  28  hari  adalah  secara  berurutan mengalami penurunan  sebesar 12,30%, 8,58% dan  0%.  Persentase penurunan kuat tekan  beton yang disiram secara berkala (siang dan sore) pada suhu luar ruangan selama 7 hari, 14 hari dan 28  hari  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  direndam  dalam  air  selama  28  hari  adalah  secara berurutan  mengalami  penurunan  sebesar  14,95%,  11,59%  dan  10,44%.  Persentase  penurunan kuat  tekan  beton  yang  dibungkus  dengan  karung  goni  basah  pada  suhu  luar  ruangan  selama  7 hari,  14  hari  dan  28  hari  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  direndam  dalam  air  selama  28  hari adalah  secara  berurutan  mengalami  penurunan  sebesar  11,94%,  9,69%  dan  5,61%.  Persentase penurunan  kuat  tekan  beton  yang  dibungkus  plastik  pada  suhu  luar  ruangan  selama  7  hari,  14 hari dan 28 hari terhadap kuat tekan beton yang direndam dalam air selama 28 hari adalah secara berurutan  mengalami  penurunan  sebesar  15,66%,  13,44%  dan  10,44%.  Persentase  penurunan kuat tekan beton tanpa perawatan yang dibiarkan pada suhu luar ruangan selama 28 hari terhadap kuat tekan beton yang direndam dalam air selama 28 hari adalah mengalami penurunan sebesar 26,14%.

## KESIMPULAN
1. Kuat tekan beton umur 28 harinya sebagai berikut:
a. Metode Water Curing
Perawatan  dengan direndam  dalam air  selama 7  hari, 14  hari  dan 28 hari  pada  suhu luar ruangan menghasilkan kuat tekan beton secara berturut-turut sebesar 22,18 MPa, 23,12  MPa  dan  25,29  MPa.  Perawatan  dengan  disiram  air  secara  berkala  siang  dan sore  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari  pada  suhu  luar  ruangan  menghasilkan  kuat tekan  beton  secara  berturut-turut  sebesar  21,51  MPa,  22,36  MPa  dan  22,65  MPa. Perawatan  yang  dibungkus  dengan karung  goni  basah  selama 7 hari, 14 hari dan 28 hari  pada  suhu  luar  ruangan  menghasilkan  kuat  tekan  beton  secara  berturut-turut sebesar 22,27 MPa, 22,84 MPa dan 23,87 MPa.
b. Metode Membrane Curing
Perawatan  yang  dibungkus  dengan  plastik wrap selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari pada  suhu luar ruangan  menghasilkan kuat tekan  beton  secara  berturut-turut sebesar 21,33 MPa, 21,89 MPa dan 22,65 MPa.
c. Tanpa Perawatan
Tanpa  perawatan  yang  dibiarkan  pada  suhu  luar  ruangan  menghasilkan  kuat  tekan sebesar 18,68 MPa.
7 hari 14 hari 28 hari Direndam dalam air 12,30 8,58 0 Penyiraman 14,95 11,59 10,44 Dibungkus karung goni basah 11,94 9,69 5,61 Membrane Curing 15,66 13,44 10,44 - Tanpa perawatan - - 26,14 Metode Perawatan Perlakuan
Lama Perawatan
Water Curing
Dibungkus plastik
Tekan Beton”
2. Perbedaan  kuat  tekan  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing  variasi  perawatan  dan  tanpa perawatan terhadap kuat tekan beton yang direndam dalam air selama 28 hari adalah sebagai berikut:
a. Metode Water Curing
Perawatan  direndam  dalam  air  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari  secara  berurutan mengalami penurunan sebesar 12,30%, 8,58% dan 0%. Perawatan disiram air secara berkala siang dan sore selama 7 hari, 14 hari dan 28 hari secara berurutan  mengalami penurunan  sebesar  14,95%,  11,95%  dan  10,44%.  Perawatan  dibungkus  dengan karung  goni  basah  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari  secara  berurutan  mengalami penurunan sebesar 11,94%, 9,69% dan 5,61%.
b. Metode Membrane Curing
Perawatan dibungkus plastik wrap selama 7 hari, 14 hari dan 28 hari secara berurutan mengalami penurunan sebesar 15,66%, 13,44% dan 10,44%.
c. Tanpa Perawatan
Tanpa perawatan pada suhu luar ruangan mengalami penurunan sebesar 26,14%.

## SARAN
1. Penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dilakukan  penelitian  kuat  tekan  lebih  lanjut  untuk perawatan dengan variasi banyaknya lapisan plastik pada suhu luar ruangan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian untuk perawatan menggunakan metode curing compound pada suhu luar ruangan.

## Daftar Pustaka
Antoni, dan Nugraha, P.2007. Teknologi Beton . Yogyakarta : C.V Andi Offset.
Asiacon.  2019. Pengertian  Dan  Fungsi  Curing  Beton .  Diakses  pada  25  februari  2021,  dari https://asiacon.co.id/blog/ilmu-sipil/curing-beton.
Astanto, Triono Budi. 2001. Konstruksi Beton Bertulang . Yogyakarta : Kanisius.
Mc Cormac, Jack C. 2004. Desain Beton Bertulang (Edisi Kelima Jilid 2). Jakarta :  Erlangga.
Niagareadymix.  2020 .  6  Cara  Perawatan  Beton  Setelah  Cor  Yang  Harus  Diketahui .  Diakses pada  25  februari  2021  di  https://www.niagareadymix.com/2020/10/cara-perawatan-beton- setelah-cor.html
Pekerjaan  Umum.  1982. Persyaratan  Umum  Bahan  Bangunan  di  Indonesia  (PUBI  1982) . Jakarta.
SNI 03 – 2843 - 2000, Tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal .
SNI  03  –  2847  –  2013, Tentang Tata  Cara    Perencanaan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung .
SNI 03 – 6369 – 2000, Tentang  Tata Cara Pembuatan Kaping Untuk Benda Uji  Silinder Beton . SNI 1974 : 2011, Tentang Cara Uji Kuat Tekan Beton Dengan Benda Uji Silinder .
SNI 2493 : 2011, Tata Cara Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji Beton Di Laboratorium .
SK SNI S-04-1989-F, Tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam) .
Tjokrodimuljo,  Kardiyono.  1992. Bahan  Bangunan .  Yogyakarta  :  Biro  Penerbit  Teknik  Sipil Universitas Gadjah Mada.
Tjokrodimuljo,  Kardiyono.  1996. Teknologi  Beton .  Yogyakarta  :  Biro  Penerbit  Teknik  Sipil Universitas Gadjah Mada.